E. Kopp, über Ab fälle- Verwerthung. 187 



Der Rest des Zinns wird nun mit Zinkblechen nieder- 

 geschlagen, wobei dann das Zinn leicht von dem überschüs- 

 sigen Zinkblech abgebürstet werden kann. 



Das schwammförmige Zinn wird nun gewaschen (sollte 

 es noch etwas Zinkstückchen enthalten, müsste man es mit 

 etwas sehr verdünnter Schwefelsäure vorher digeriren lassen), 

 gepresst, in Tiegel eingedrückt und sogleich unter Zusatz von 

 etwas Borax oder anderem Flussmittel zu einem Zinnköuig 

 eingeschmolzen und dieser in Stangen ausgegossen. 



Wäre das Zinn aus trüben, Eisenoxyd haltigen Lös- 

 ungen niedergeschlagen worden, so könnte das mit dem 

 schwammigen Zinn niedergerissene Eisenoxyd das Schmel- 

 zen des Zinns zu einem Metallkönig sehr erschweren und 

 bei Zusatz von reduzirenden Flussmitteln, statt reinen Zinns 

 eine nicht brauchbare Legirung von Zinn und Eisen ver- 

 ursachen. 



Dieses Verfahren ist einiger Varianten fähig: 



Zur Salzsäure kann etwas Salpetersäure oder salpeter- 

 saures Natron hinzugesetzt werden, wodurch Königswasser 

 entsteht, welches Zinn vergieichungsweise viel leichter löst 

 als das Eisen. Man erhält so, natürlich mit vermehrten 

 Kosten eine reinere Zinnlösung. 



Statt mit Zink kann aus einer solchen Lösung das 

 Zinn in Gestalt von Zinnoxyd oder Zinnoxydul, unter Ent- 

 ziehung von Kohlensäure mittelst gepulverter Kreide nieder- 

 geschlagen werden. 



SnCP + CO^Ca = SnO + CPCa + CO^ 

 Das Kreidepulver zersetzt Eisenchlorur nicht und schlägt 

 daraus, wenigstens unter gewöhnlichem Drucke und nicht 

 allzuhoher Temperatur, weder Eisenoxydul-Carbonat noch 

 Eisenoxydul nieder. Es darf aber kein Eisenoxydsalz (Eisen- 

 chlorid) in der Lösung sich befinden, weil Kreide Eisen- 



